Bronze- und Eisenfunde. 33 
Er endigte in die etwas gewölbte Nut. Der Bügel war mit sehr 
leicht eingravierten, in Schneckenlinien verlaufenden Linien verziert. 
Die Fibel war schwer; wir vermuteten, sie sei ganz oder 
wenigstens teilweise massiv. Als sie in einen Schraubstock ge- 
spannt wurde, da mit Hilfe einer Laubsäge ein feines Stück heraus 
gesägt werden sollte, zersprang sie, so spröde war das minderwertige 
bleihaltige Material geworden (Analyse 10); die wechselnde Zu- 
sammensetzung zeigt den unhomogenen Guss an. Die dünne Hülle 
war mit einem feinen, orangegelben Tone gefüllt. Quer durch den 
Bügel gingen einige Nieten, die Nietköpfe waren so geschickt 
verhämmert, dass man sie von aussen kaum wahrnehmen konnte. 
Es konnte ferner ein durch das ganze Innere verlaufendes Wind- 
loch (durch das beim Giessen die Gase entweichen) gefunden werden, 
seine beiden Mündungen aber waren sehr sorgfältig mit zwei 
kleinen Nägeln verschlossen. 
Analyse Nr. 11: Niete, die den Dorn mit dem Bügel verband, 
= Nr. 12: der Dorn, 
s Nr. 13: ein Nagel, der das Windloch verschloss. 
Eisen der La Tene-Zeit. 
Untersuchungen von prähistorischem Eisen gibt es noch sehr 
wenige. Der Grund ist leicht zu verstehen: Eisen wird eben von 
Luft, Wasser und Salzlösungen ungleich rascher zerstört, als die 
Bronzen oder das Kupfer. Es ist deshalb jedesmal einem glück- 
lichen Zufall zu verdanken, wenn Eisenstücke aus der Urzeit dieses 
Metalles unversehrt zu uns gelangt sind. Erfreulicherweise konnten 
wir aus dem Züricher Landesmuseum einige ganz vorzüglich er- 
haltene Eisenproben der La Tene-Zeit erhalten, drei der analy- 
sierten Eisen stammen aus dem Museum in Bern. — Bei der che- 
mischen Untersuchung des Eisens handelt es sich in diesem Falle 
lediglich darum, die wichtigsten Fremdelemente zu bestimmen, 
die ihm beigemengt sind und seinen Charakter bedingen, das sind: 
Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, und Silicium. Kohlenstoff ist das 
wichtigste, da es die Härte, Schmied- und Schweissbarkeit be- 
dingt. Ein grösserer Silicium-Gehalt härtet das Eisen. Grosse 
Schädlinge sind Schwefel und Phosphor. Schwefel macht das Eisen 
rotbrüchig, Phosphor dagegen kaltbrüchig. 
Die Analysen wurden nach den bewährten Methoden der deut- 
schen Eisenhütten ausgeführt.12) 
12) Ledebur, Leitfaden für Eisenhütten-Laboratorien. 8. Aufl. 1908. 
2 
[9] 
